92 Ossian Aschan. (LVIII 



Die ganze Fliissigkeit war nachher zu einer lichtgelben, 

 durchsichtigen Masse erstarrt. Es wurden 1,5 g in Äther 

 unlöslicher, kautschukähnlicher Substanz erhalteii. Der 

 Rest, von dem ein Teil vor dem Wägen verloren ging, stellt 

 einen zähen Semikautschuk dar. 



Versuch 40. Wie der vorherige ausgefiihrt, nur wurde nachher 

 noch 1 Tag auf 110 — 115° erhitzt. In diesem Falle erhielt man nur 

 einen in Äther ziemlich schwerlöslichen, sehr zähen, gelben Semi- 

 kautschuk. 



Versuch 39. Um die Wirkung einer niedrigeren Temperatur fest- 

 zustellen, wurden dieselben Mengen wie in den vorangehenden Ver- 

 suclien 5 Tage läng auf 60° erliitzt. Allés war polymerisiert worden. 

 Es war ein in Äther nur schwerlöslicher, sehr elastischer und zäher 

 Semikautschuk erhalten, der offenbar noch besser als der vom Vers. 

 40 war. Ausbeute 10 g. Er liess sich zu einem zähen Vulkanat leicht 

 vulkanisieren. 



Dass ill den Versuchen 39 und 40 kein, wohl aber in 

 Vers. 36 ein ätherunlösliches Produkt erhalten worden war, 

 könnte vielleicht darauf beruhen, dass die Luft beim letzte- 

 ren nicht vollständig entfernt worden öder dass sich der in 

 diesem Falle nicht frisch gepresste Natriumdraht mit etwas 

 Oxyd iiberzogen gewesen wäre. 



Versuch 38. Um mich iiber die katalysierende Wirkung des 

 Natriums zu iiberzeugen, wurden 5 g desselben reinen Isoprens 

 ohne Natrium 13 Tage läng im luftfreien Rohr erhitzt. Es wurden 

 4 g eines in Äther sehr schwerlöslichen, fast farblosen Produkts er- 

 halten, das nach H a r r i e s in Vakuum von fliichtigen Körpern 

 befreit wurde. Das aus der ätherischen Lösung mit Alkohol aus- 

 gefällte Produkt stellte nachher einen weissen, zähen nervigen Kaut- 

 schuk dar. 



Versuch 45. Um die Einwirkung in Gegenivart von Luft zu prii- 

 fen, wurden 2 g reines Isopren und 1 g Natrium nach Zuschmelzen 

 des lufthaltigen Rohres wie in den beiden vorigen Versuchen erhitzt. 

 Es wurden 0,8 g eines äusserst zähen, ätherlöslichen Semikautschuks 

 sowie 0,7 g eines unlöslichen, etwas klebrigen Kautschuks erhalten. 

 - — Die Luft scheint demnach die Bildung unlöslicher Produkte 

 (Harze) zu vermitteln. 



Wie aus diesen Versuchen hervorgeht, war das fiir sich 

 erhitzte reine Isopren noch nach 13 Tagen weniger vollständig 

 polymerisiert als nach 3 Tagen in Gegenivart von Natrium. 

 Diesem kommt also eine eminente katalytische Wirkung zu. 



